30« 54 



handlingen gentages tre Gange. Oplosningen inddampes til Tørhed med Saltsyre, 

 spædes op med Vand og filtreres. 



Efter at FeClg var udrystet med Æter, blev den jernfri Opløsning fældet med 

 HjS. I Bundfaldet Pb, Gu og maaske lidt Bi, samt noget sammen med Sulfiderne 

 udskilt TiOg. Af Filtralet fra HgS Bdf. udskilles mere TiOj, der frafiltreres. 



Filtratet fældes med NaOH og Naj S. Bdf. behandles med 2%holdig Saltsyre. 

 De uopløste Sulfider frafiltreres, og Oplosningen fældes paany med NaOH og Na^ S. 

 Behandlingen maa gentages fire Gange paa Grund af den store Mængde Vanadin. 

 Forekomsten af Zn er tvivlsom, og Cr kunde slet ikke paavises. 



For at bestemme Manganmængden blev 3,8876 gr glødet i Platindigel og bag- 

 efter smeltet med NaKCOg som el Silikat. Eflerat SiO, var udskilt med Saltsyre, 

 blev Oplosningen fældet med Ammoniak og filtreret. Det udvaskede Bdf. blev atter 

 oplost og udfældet, og de samlede ammoniakalske Filtrater blev kogl med Bromvand. 

 Herved vandtes 0,014S gr MugO^. 



Tilansyre blev særskilt bestemt i 10,00 gr malet Skifer, der blev glodet i en 

 Kvartsdigel og bagefter smeltet med NajSgO,. Smellekagen blev opløst i koldt Vand 

 og filtreret. Bdf. blev paany smeltet med Pyrosulfat, og Behandlingen gentaget ialt 

 tre Gange. De samlede Oplosninger blev fældet med Aiumoniak for at befries for 

 den store Mængde Natronsulfat og udvasket noget. Bdf., der bestaar af Hydroxyder 

 af Fe, Al og Ti, blev opløst i HjSO^. Til Oplosningen blev sat Vinsyre og tilledet 

 HjS, hvorefter alt Jernet blev udfa^ldet som Sulfid efter Tilsætning af NHj, medens 

 Al og Ti forbliver i Oplosningen. Denne blev dernæst inddampet til Tørhed i en 

 Kvartsdigel, og Ammoniaksaltene og Vinsyren destrueret ved Glodning. Resten i 

 Digelen blev smeltet med Pyrosulfat, og i den opløste Smeltemasse blev Titansyren 

 udskilt ved Kogning med Eddikesyre. Der fandtes 0,0328 gr ren TiO,. 



1 de 1000,0 gr var der i forskellige Portioner fundet ialt 0,5770 gr VdgOj. For 

 en Sikkerheds Skyld blev Bestemmelsen gentaget med 10,00 gr Skifer, der blev glødet 

 og bagefter smeltet i en Nikkeldigel med NaOH og NaN03. I Smeltemassen blev 

 Vanadinet bestemt paa den tidligere omtalte af Forchhammer angivne Metode. Der 

 blev fundet 0,0059 gr Vd^O^, en Bestemmelse, der i Betragtning af tie relative Mæng- 

 der, maa siges at stemme godt med Bestemmelsen i den store Portion. 



Efter disse Bestemmelser vil der altsaa i 1 m^ Alunskifer fra Limensgade være 

 over 1 Kg Vanadinsyre. En teknisk Udnyttelse af Skiferen til Fremstilling af Vana- 

 dinsyre vil derfor være mulig, hvis videregaaende Undersøgelser vil vise, at Stoffet 

 er jævnt fordelt gennem Skiferlagene. 



1000,0 gr Alunskifer fra Limensgade indeholder: 



CuO = 0,0629 gr MugO^ = 3,678. gr 



PbO = 0,0433 - VdjOg = 0,5770 - 



CogO^ = 0,0014 - TiOj = 3,28.. - 



NiO . ■-= 0,0563 - 



